— 475 — 



parato per filtrazione il leggiero residuo quarzoso non eliminato nel processo 

 di purificazione, la soluzione dopo diluizione e non badando all' intorbida- 

 mento prodotto per questo fatto, fu sottoposta all'azione dell'idrogeno solfo- 

 rato. I solfuri furono a più riprese lavati con solfuro di sodio; nella parte 

 insolubile si dosò il rame allo stato di ossido, e nella soluzione l'antimonio 

 allo stato di ossido intermedio. In metà del liquido separato dai solfuri, si 

 determinò il ferro volumetricamente, e nell'altra metà furono dosati il ferro 

 e lo zinco insieme allo stato di ossidi. Per valutare l'argento fu adoperata 

 la soluzione nitrica d'un altra porzione di sostanza, ed infine venne fatta la 

 determinazione dello solfo fondendo una data quantità di minerale con una 

 miscela di salnitro e carbonato sodico. 

 I valori ottenuti sono questi: 



Densità a 21°, 6 = 4,62. 



Composizione centesimale 



s 



23,56 



Cu 



43,06 



Sb 



23,66 



Zn 



6,29 



Fe 



1,14 



Ag 



1,64 



Pb 



tracce 





99,35 



Trattasi adunque di un solfo antimoniuro di rame, cioè della tetraeclrite. 



Consultando le numerose analisi eseguite sulla tetraedrite ( l ), risulta che 

 il nostro fahlers è compreso fra quelle varietà più vicine per composizione 

 alla sostanza tipica semplice (4CiigS.Sb 2 S 3 ). Le varietà dalle quali meno 

 differisce, sono quelle di Mornshauseu (Sandmann), di Dillemburg (Rose), di 

 Kapnik (Klaproth e Rose), di Prescott-Ariz (Genth) e quelle specialmente di 

 Cornwall do-Lisckeard (Reuter). A causa però della grande variabilità di com- 

 posizione di questo minerale, non è possibile fare alcuna considerazione anche 

 superficiale. 



(*) Hintze. Handbuch der Mineralogie, Siebente Lieferung, pp. 1114-1119. 



